"Über das System Bariumchlorid etc. 
273 
zeitig' in den Z- Werten von BaCl, lind 2KCl.BaUl 2 , so kann sie 
nur in einem bestimmten Punkte die Kurve zwischen KCl — Na CI 
■berühren. Dieser Berührungspunkt entspricht dem „Hauptmisch- 
kristall“ (vgl. p. 503). 
Um das Gleichgewicht fest — flüssig zu linden, ist noch die 
Z-Funktion für flüssige Mischungen hinzuzuziehen. Diese Z-Werte 
liegen bekanntlich auf einer stetigen Fläche in dem räumlichen 
dreiseitigen Prisma, die überall nach unten konvex ist und (wie 
bei Mischkristallen) in den Grenzpunkten berührt. Da bei 542° 
gerade noch ein Gleichgewicht zwischen fest— flüssig möglich ist. 
liegt diese Fläche vollständig über der durch Abrollen einer 
Ebene erhaltenen (diskontinuierlichen) Fläche für die Z-Werte fest 
und berührt diese in dem ebenen Teile zwischen den Z-Werteu 
für BaCl 2 , 2KCl.BaCl„ und Hauptmischkristall '. Der Berührungs- 
punkt entspricht dann dem ternären eutektischen Punkte. Wie man 
sieht, müssen die für die binären und das ternäre System ge- 
fundenen Tatsachen zu dem von mir erörterten Typus führen. 
Die von Vortisch gegebenen experimentellen „Beweise 1 * für 
die Unrichtigkeit meiner Ansicht sprechen denn auch durchaus nicht 
gegen meine Erklärung. Selbstverständlich habe ich nicht die An- 
sicht, daß die Unstetigkeit einer bestimmten Abkühlungskurve auf 
die Überschreitung der sich für das Feld der Mischkristalle er- 
gebenden Talmulde zurückzuführen ist. Vielmehr ist gerade dieser 
Fall in bezug auf die Erstarrungen beider Art von mir ausführlich 
erörtert (p. 507 und Fig. 3). Die zweiten Haltezeiten der von 
Vortisch untersuchten Mischungen lassen sich zwanglos durch Aus- 
scheidung von BaCl 2 oder 2KCl.BaCl 2 erklären. Man muß sich 
nur darüber klar sein, daß auch die bei der Abkühlung einer Schmelze 
zuerst ausgeschiedenen Mischkristalle zwischen KCl und Na CI bei 
weiterem Abkühlen ihre Zusammensetzung ändern. Hierauf geht 
Vortisch gar nicht ein, obwohl dieses für die im Dreieck krumm- 
linig verlaufenden Erstarrungsbahnen das wichtigste Merkmal ist. 
Inwieweit, dem Gleichgewicht entsprechend, der zuerst ausgeschiedene 
feste Mischkristall sich bei fortschreitendem Erstarren weiter ändert, 
hängt von den Versuchsbedingungen ab. Daß diese, besonders die 
Abkühlnngsgeschwindigkeit und das Durchrühren der Mischungen 
beim Abkiihlen, nur beschränkt geändert werden können, wurde 
von mir ebenfalls früher erwähnt (p. 505). 
Im allgemeinen wird in einer Schmelze bei gutem Durchrühren 
anfangs die Erstarrung mit Gleichgewicht zwischen Schmelze und 
Bodenkörper vorherrschen, indem die verhältnismäßig geringe Menge 
Bodenkörper sich noch mit der Schmelze ins Gleichgewicht setzen 
kann. Nachher, wenn die Mischung dickflüssiger wird, hört die 
1 Der Punkt auf dieser Ebene führt für den allgemeinen Fall 
zu einem eutektischen oder einem ternären Übergangspunkt. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1919. 
18 
